2o4 
Forsog tilbage at berore med det gamle CarxOnmetal, som yar 
mig paalagt at gjore anvendeligt for ny-e Stobninger. 
Efter mange isaahenseende gjorde Forsog med disse gamle 
Metaller, li vis fornemmeste Fejl ere, at de ere for skjore og 
letsmeltelige for Canoner til stærk og længe vedholdende Brug, 
og altsaa isaahenseende behovede Tilsætning, livoryed de 
kunde blive haardere og tillige sejere, fandtes omsider efter- 
folgende Composition bedst svarende til Hensigten , som i Sam- 
menhæng med forrige Metalproye kan være det 
Wttende Forsog, 
I Pd. af gammel Metal. 
1 Pd. Garkobber. 
2 Lod en ol. Blok Tin. 
4- Lod renset chineslsk Zink. 
Efter at Kobberet yar smeltet og det gamle Metal yar vel 
gjennemvarmet, blev det sat til Kobberet og med en levende 
Hede samménsmeltet ^ nu tilsattes Zink og Tinnet hyer for sig 
smeltet, efter nok engang given munter Ild, og efter en noje 
Blanding med et Jernspid, bley det udstobt. Det heraf ud- 
bragte Metal, var nu bleven yirkelig bedre ilienseende til 
Haardhed og mindre Skjorhed^ men ogsaa her vil jeg raade 
til, forinden en stor Smeltning foretages, forst at gjore smaae 
Blandinger, saalcdes som er anviist under ilte Forsog. Isaai' 
denne Forskrift til store Smeltninger maatte yorde anvendt, 
ville jeg raade at varme det gamle Metal under Trækul, saa 
vidt muligt, forinden det bringes paa det smeltende Kobber, 
da og yed Sammensætteisen , tillige at indfore paa Hærden en- 
deel letbrændeligt Brændsel, og omsider til begges Smeltning at 
